( 9^8 ) 

 » Les cristaux recueillis ont fourni à l'analyse : 



I. 



Cuivre 80, 53 



Phosphore 18,62 



» Ces cristaux sont identiques à ceux que nous avons obtenus en partant du phos- 

 phate de cuivre et du charbon; ils renferment une petite quantité de siliciure de fer. 



» Cette poudre cristalline est peu métallique, et il est très difficile de caractériser 

 les cristaux; on distingue cependant quelques prismes à contours très nets. 



n Sa composition correspond à la formule Cu'^P. 



)) Ce composé avait été précédemment étudié par Schrotter ( ' ) et 

 Hwosleff ( ^) qui le préparaient en faisant agir des vapeurs de phosphore sur 

 le cuivre à la température du rouge faible; Casoria (') obtint, plus tard, le 

 même composé en chauffant du phosphore avec de l'eau et faisant passer 

 les vapeurs dans une solution soit de chlorure cuivreux, soit d'azotate cui- 

 vrique; le produit obtenu se présentait sous l'aspect d'une j)oudre noire 

 qui, à chaud, fond en globules métalliques rougeàtres à l'abri de l'air. 



» Plus récemment M. Oranger (^), dans une étude importante des phos- 

 phures métalliques, a repris les expériences de Schrotter et Hwosleff en 

 apportant des modifications au mode opératoire, 



M Le corps qu'il a obtenu est gris, à cassure cristalline, doué de l'éclat 

 métallique; il est très altérable par la chaleur; chauffé, il se décompose en 

 perdant du phosphore; au rouge vif, il se décompose en un phosphure 

 Cu'P; l'air humide l'altère; chauffé au contact de l'air, il s'oxyde; les oxy- 

 dants l'attaquent rapidement. 



» Propriétés du composé Cu^P. — Sa densité est de 6,4. Chauffé dans un courant 

 d'hydrogène à la tempéiature de 1000°, ce phosphure perd une petite quantité de 

 phosphore, il prend alors l'aspect d'une poudre gris fer. 



» Le fluor l'attaque à la température ordinaire avec incandescence; il se dégage du 

 fluorure de phosphore et il se forme du fluorure cuivrique fondu blanc, identique, 

 comme aspect, au fluorure cuivrique fondu préparé par M. Poulenc (°). 



(') Schrotter, Sitzungsberichte der Akad. d. Wissenschaften in Wien, t. 11, 

 p. Zot\. 



(-) Hwosleff, Liebigs Annalen, t. C, p. 100. 



(^) Casoria, Berichte der d. chem. Gesellschaft, t. XXIV, p. i44. 



(*) Granger, Comptes rendus, l. CXIII, p. io4i. — Bulletin de la Société chim. de 

 Paris, 3° série, t. CXI et CXVII, p. 23 1. 



(^) C. Poulenc, Ann. de Phys. et de Chim., 7= série, t. II. 



